P T R 3ii 



qu'il est transparent, il jouit de la réfraction double. 11 est 

 assez dur pour rayer le verre. Sa poussière est vert foncé ou 

 vert grisâtre. Sa pesanteur spécifique , considérée en géné- 

 ral , varie de 3,îj23 à 3,873. Au chalumeau , il se fond dif- 

 ficilement en un verre brunâtre ou blanchâtre. 



Les diverses variétés du pyroxène ont offert, à l'analyse, 

 environ moitié de silice , de la chaux et de la magnésie en 

 quantité équivalente à plus d'un dixième pour chacune, sur- 

 tout pour la chaux qui y est quelquefois dans la proportion 

 d'un quart ; l'alumine s'y trouve toujours , quoique en fort 

 petite quantité; le fer varie de i à i4 centièmes; il y a aussi 

 du manganèse , et enfin des traces de potasse et de chrome. 

 Ces analyses seront rapportées plus bas , en traitant de cha- 

 cune des variétés en particulier. 



lue pyroxène est presque toujours cristallisé; ses formes, 

 quelquefois très-compliquées, sont difficiles à saisir ; elles se 

 présentent en prismes , dont les sommets , communément 

 obtus , offrent des facettes qui, par une suite de l'obliquité du 

 noyau primitif et de l'étendue qu'elles prennent les unes aux 

 dépens des autres, semblent inégalement disposées. La dif- 

 ficulté , pour déterminer ces formes , est encore augmentée 

 quelquefois, par la propriété que les cristaux ont de se pré- 

 senter hémitropes ; il en résulte des cristaux dont un des som- 

 mets est saillant , et l'autre à angles rentrans. Les formes 

 àa pyroxène sont variées et assez nombreuses, M. Haiiy en 

 a observé vingt-quatre; il esta remarquer que les diverses va- 

 riétés du ^y7-oa;è«e, dont on avoitfait des espèces, présentent 

 des cristallisations qui leur sont propres , et dont l'aspect dif- 

 férent qu'elles impriment à ces variétés a pu contribuera les 

 faire distinguer. La surface extérieure des cristaux est géné- 

 ralement lisse et éclatante lorsqu'ils sont translucides ou 

 transparens ; mais dans ceux qui sont opaques , elle est 

 souvent terne , et même âpre au toucher. Voici l'indication 

 des formes secondaires qui s'observent le plus communé- 

 ment dans le pyroxène , d'après M. Haiiy. 



1. Pyroxène primitif , Haiiy , Tahl. comp. et Mém. Mus. i. 

 p. 283 , pi. 14. , fig. 23. Les cristaux qui ont celte forme ap- 

 partiennent à la variété dite Miisslie. 



2. P. périhexaèdre ., Haiiy, Trail.Z^ p. 83, j^^. 189, en 

 prisme hexaèdre à base oblique ; c'est la forme précédente 

 dont les deux arrêtes du prisme, qui répondent aux angles 

 obtus des bases, sont remplacées, chacune, par une facette 

 inclinée de i33d. 5i' sur les plans primitifs. 



3. P. périodaèdre , Haiiy , Mém. Mus. , i , p. 284. , fig. 26, 

 en prisme à huit pans à base oblique : la forme précédente 

 dont les deux arêtes aiguës du prisme sont remplacées par dci 

 facettes inclinées de i36 . 9' sur les paijs primitifs. 



